PER QU1NTIN0 SELLA 5 I 5 



angoli osservaii in ciascuna di esse. In generate perb quests faccia aon 

 i aitida come le h. 



Nel cristallo della fig. 23 si accertb la zona yll/j, e »i ottenne gl 

 quasi retto. 



La faccia m posta nella zona can diede e»i = 5<S°; circa, e .si tnostro 

 pure (fig. 20) nella zona mqh l dando mli i -=iZ r j° circa. 



La faccia n nella zona ef (fig. 37) diede prossimamente 01 = 61". 



Siaino indnlti ad ainineltere le due faccie p e q quanlunque assai \i- 



cine, e cio per averle trovate simultaneamente in piu di un cristallo 

 (fig. 20 c 27 ) nella zona ef dando ep = /[i°. 12' ed eq = f\2". 54'- 



La faccia q, che talora e assai sviluppala, si irovo nella zona mqh 

 ove si ebbe hq=s6g". j^'. Essa e pure nella zona cqt^ ove si ebbe. 

 07 = 54°. 40' (fig. 20). 



La faccia r (fig. 20) si trovo distinla nella zona hk e diede /ii - = nS" 

 circa. Essa si trovo pure nella zona c f q c diede rc = 65°. {'. Non vuolsi 

 perb nascondere come si oiienesse anche una immagine nitida, che nella 

 zona ///.' dava eon h un angolo di 16°. 3g', la quale immagine parrebbe 

 oorrispondere ad una nuova faccia. II suo simbolo nclTipotcsi monome- 

 trica sarebbe i/|3, poiche in talc sistema 121, i43=iG°. 6'. Avendo perb 

 Irovala una volla sola quesla faccia senza potcrla verificarc con altre 

 zone, non ci avMiilurianio ancora a regislrarla nel quadro delle faccie 

 del Boro sempliee. 



Non si poterono fare indagini sulla sfaldalura per difelto ili cristalli 

 saerificabili. Una siifatta riccrca portcrebbe forse qualche luine sulla vera 

 nalura del sistema crislallino. Df.ville e Wohler dicono nella loro Me- 

 moria, che il Boro in laniellc si sfalda facilinente. 



II Boro inonomctrieo? ha uno aspelto nero quasi ntelallico, ed assai 

 gplendente. Gia si disse come le lamelle sottilissiinc siano per Irasparenza 

 di color rosso violaeeo intenso. Questo colore si niostra rosso piu vi\o 

 allorquando si interpone la lamella nel microscopio polarizzalore in modo, 

 che essa rislabilisea la luce. Si ha talvolla qualche riflesso rossigno Dei 

 ^rnssi cristalli per seagliuzze di rottura alia loro superlicie. 



II potere rifrangente deve essere prossimo a quello del Diamante per 

 la vicinanza dell'angolo sotlo cui polarizzano la luce. 



